SÉANCE DU l\ OCTOBRE IQlS. 4 '7 



dants ('). L'addition du plomb au cuivre produit une hétérogénéité considé- 

 rable du métal, et si la proportion du plomb ajouté dépasse une certaine 

 valeur, le culot solidifié se compose nettement de deux parties : Tune 

 très riche en cuivre et l'autre riche en plomb. 11 y a ce qu'on appelle la 

 « formation de la double couche ». 



D'après certains auteurs, la formation de la double couche dans le cas 

 des alliages de cuivre et de plomb n'est due qu'à la différence des densités 

 de deux métaux qui provoque la séparation des constituants inégalement 

 denses au moment de la solidification, et à l'état fondu ces métaux sont 

 miscibles en toutes proportions. D'après les autres, au contraire, le plomb 

 et le cuivre fondus ensemble forment bien une double couche, à la manière, 

 par exemple, de l'eau et de l'élher. 



Pour élucider la question, nous avons opéré de deux façons différentes : 



1° J^ar trempe. — De petites quantités des deux métaux étaieut fondues dans des 

 tubes en silice; Fnn des bouts du tube était fermé au chalumeau, l'autre mastiqué 



Kig. I. — Grossissement: ')o diamètres. Sans attaque. 



avec du kaolin mélangé de poudre d'amiante. Le tube, placé horizontalement dans un 

 four, est portée i ioo°-i20o'' ; après agitation prolongée, on plonge verticalement le 

 tube dans un bain de plomb réchauffe préalablement à la température voulue, mais 



(') Heycock et \eville, Pliil. Trans., 1897; K. Friedrich et Leroux, Métallurgie, 

 1907; Roland Gosselin, Société d'Encouragement, 1896; Ramsav, Syst. of in 

 Chem,, etc. 



c 



U L I B R 



